( "73) 



» loS'' de celte fonte ont été placés dans une nacelle de porcelaine bras- 

 quée avec 2S'^,5 de bore. Le tout a été fortement chauffé au four à réver- 

 bère dans un tube de porcelaine rempli d'hydrogène sec. Après l'expé- 

 rience, on a trouvé, dans la nacelle, un culot bien fondu recouvert d'un 

 feutrage noir entièrement formé de graphite. Le métal avait une teinte 

 jaunâtre et présentait à la surfiice quelques longs prismes nettement cris- 

 tallisés. Il renfermait, d'après l'analyse, B à 9 pour 100 de bore. C'était 

 une fonte borée mélangée de borure de fer en partie cristallisé. 



» Cette fonte borée ne renfermait plus que 0,27 pour 100 de carbone 

 et ne donnait plus de scories par la combustion du résidu dans l'oxygène. 

 IjC bore forme donc facilement des combinaisons avec les impuretés de la 

 fonte et les entraîne dans les scories. Il joue vis-à-vis de l'oxyde de fer 

 qui se trouve en solution dans le métal, un rôle analogue à celui que 

 MM. Troost et Hautefeuille ont assigné au manganèse (' ). 



» Nous pouvons donc conclure de cette réaction que le bore a chassé 

 le carbone dans la proportion de i à 10 et a éliminé en môme temps les 

 matières qui constituaient les scories. 



» Cette expérience a été renouvelée quatre fois sur un autre échantil- 

 lon de fonte grise de Saint-Chamond renfermant 3,24 fie carbone et o,4i8 

 de scories. On a obtenu après l'action du bore les chiffres suivants : 



1. 



Carbone o,36 



Scories 0,02 



» Nous avons substitué à la fonte grise, une fonte blanche d'affinage 

 provenant du haut-fourneau de Saint-Louis, à Marseille. Cette fonte con- 

 tenait 3,85 de carbone et o,36 de scories. Après l'action du bore, elle ne 

 renfermait plus que 0,24 de carbone et 0,06 de scories. 



» Nous avons tenu à varier la forme même de l'expérience et à ne pas 

 faire agir sur la fonte liquide un grand excès de bore. On a fondu à la 

 forge Soo^'' de fonte grise de Saint-Chamond, et lorsque cette fonte a été 

 parfaitement liquide, on y a ajouté So'^' d'une fonte borée à 10 pour 100 de 

 bore. Après agitation, le creuset a été fermé et l'on a terminé la chautTe. 

 Au moment oîi le culot de fonte de bore a été ajouté à la fonte grise en 



cure le mélange des différentes variétés de carbone. Ce résidu est brûlé dans l'oxy- 

 gène et l'on donne le nom de scories aux cendres qu'il fournit. 



(*) Etude calorimétrique sur les carbures, les siliciures et les borures de fer et 

 de manganèse {Annales de Chimie et de Physique, 5" série, t. IX). 



